und verwandte Erscheinungen in Krystallen. 



137 



den Richtungen der Würfelkanten nicht gross sein können, 

 da diese zu den Richtungen t und f symmetrisch liegen. Die 

 Form der Ritze wurde schon oben besprochen. 



Aus denselben Ursachen wird der Gegensatz zwischen 

 faserigen und muscheligen Bruchflächen sich hier 

 nicht ausprägen können; die Flächen aus der Zone [110] 

 werden für die eine Translation faserige, für die andere 

 muschelige Bruchflächen sein und ausserdem zu vier anderen 

 Translationsrichtungen schief liegen. 



Nach dem früher bei Krystallen niederer Symmetrie Be- 

 obachteten könnte es sein, dass der Bleiglanz auch torquirbar 

 wäre, indessen wäre zugleich zu erwarten, dass die Torsion 

 nur schwierig und mit starken Störungen vor sich gehen 

 würde, wegen der grossen Reibung bei der Translation, der 

 Leichtigkeit der Spaltung, und weil sechs verschiedene Tor- 

 sionsrichtungen, entsprechend den sechs Diagonalen der Würfel- 

 ebenen miteinander concurriren würden. Ich habe tordirte 

 Krystalle nicht beobachtet; es findet sich zwar eine Angabe 

 bei Hobbs (1. c. p. 127, 128), dass ein 6 Zoll langer und 

 2 Zoll dicker, nach einer Würfelkante verlängerter Krystall 

 ca. 30° um seine Längsrichtung tordirt sei, so dass seine 

 Spaltflächen windschief verlaufen; indessen scheint es doch 

 zweifelhaft, ob hier nachträgliche Deformation anzunehmen 

 ist, abgesehen davon, dass die Torsionsaxe nicht die erwartete 

 Lage hat. 



Ob der ungleiche Grad der Plasticität der Bleiglanze 

 verschiedener Vorkommen durch wechselnde chemische Zu- 

 sammensetzung verursacht ist, habe ich nicht feststellen können. 

 CfisARo (dies. Jahrb. 1896. I. -211-) hat in dem besonders 

 plastischen Material von Nil St. Vincent Tellur gefunden, in 

 anderen, in denen Antimon vermuthet wurde, soll nach ihm 

 wahrscheinlich auch Tellur vorhanden sein. Am Tellur- (und 

 ebenso am Selenblei) habe ich keine Translationsstreifung, 

 weder an den natürlichen noch gepressten Stückchen be- 

 obachtet (indessen war das Material sehr ungünstig). Wie 

 mir scheinen will, haben die besonders plastischen Bleiglanze 

 eine etwas dunklere, schwarz-bläuliche Färbung als die an- 

 deren. — Nach manchen Angaben sollen durch besondere 

 Oohäsionseigenschaften ausgezeichnete Bleiglanze (z. B. auch 



